39i SOU 



que l'étairt rend la foudurc aigre & caftante. On peut 

 aufli fe fcrvir de Fétain fin pour fonder les petits 

 ouvrages -en argent ; mais lorlqu'on eft dans le cas 

 de refondre ces ouvrages d'argent , l'étain nuit à l'ar- 

 gent, & l'on eft obligé de l'en féparer avec foin , 

 fans quoi il rendroit toute la maffe très-aigre. 



Comme l'argent que l'on emploie dans la vaiftelle 

 ou pour d'autres ufages eft ordinairement allié avec 

 du cuivre , les ouvrages d'argenterie qui ont été fon- 

 dés , deviennent noirs par cette opération, & per- 

 dent leur éclat ; on remédie à cet inconvénient en 

 faifant la compofition fuivante , dans laquelle on fait 

 blanchir les pièces. On prend parties égales de tartre 

 crud & de fel marin , que l'on réduit parfaitement 

 en poudre ; on met ce mélange dans un vaiffeau de 

 terre neuf & vernifte , on bien , fi l'on a un grand 

 nombre de pièces à blanchir, on prend un grand 

 chaudron de cuivre jaune. On verfe de l'eau fur le 

 mélange de tartre & de fel , ce qui fera une diftolu- 

 tion qu'on rendra forte à volonté. On place le chau- 

 dron fur un feu de charbon , on fera rougir au feu 

 la pièce qu'on voudra blanchir , en prenant garde de 

 ne point la biffer fondre ; plus la pièce fera mince, 

 plus il faudra y avoir attention. Lorfque la pièce 

 aura rougi , on la jettera dans la liqueur dont elle 

 doit être'entierement couverte ; on la fera bouillir 

 doucement pendant une demi-heure ou même plus , 

 en obfervant de la remuer avec une baguette ou une 

 cuillère de cuivre jaune , mais il faudra bien fe gar- 

 der de ne point fe fervir pour cela d'un infiniment 

 de fer qui feroit des taches fur l'argent. De tems en 

 tems on fortira une pièce de l'eau pour voir fi elle 

 eft devenue blanche ; lorfqu'elle fera au point de 

 blancheur que l'on délire , on ôtera le chaudron de 

 deftus le feu , & l'on trempera les pièces dans de l'eau 

 bien nette ; on les frottera avec du fable fin ou avec 

 une brofTe , & on les remettra dans de nouvelle eau; 

 on les eftuyera bien proprement avec un linge , ou 

 bien on les fera fécher au-deffiis d'un brafier de char- 

 bon. S'il fe trouvoit quelque pièce qui ne fut point 

 parfaitement blanche , on la remettroit de nouveau 

 dans la même liqueur, ce que l'on eft quelquefois 

 obligé de réitérer plufieurs fois. 



]\fcL encore une autre liqueur dont les Orfèvres 

 & les jouailliers fe fervent pour blanchir les ouvra- 

 ges d'argenterie ; elle confine à faire bouillir les pie- 

 ces pendant environ un demi-qua*t d'heure dans une 

 diftolution d'alun , après quoi ou les nettoie de la ma- 

 nière ouï vient d'être décrite. Quelques-uns confeil- 

 lent dé mettre les pièces d'argent à tremper pendant 

 vingt - quatre heures dans de l'eau féconde , mais 

 cette méthode ne blanchit point parfaitement l'ar- 

 gent. On réuftira encore en frottant les pièces d'ar- 

 genterie avec de l'eau de favon , fans avoir befoin de 

 les y faire bouillir. Quelques orfèvres nettoient 

 leurs pièces , foit avec de la pierre à plâtre réduite 

 en poudre , foit avec des os de feche, foit avec de 

 la craie & du vinaigre , &c. 



Soudure du cuivre On emploie différentes compo- 

 fitions pour la foudurc du cuivre ; les unes s'appellent 

 fouduresfort.es , les autres fouduns tendres. Voici une 

 manière de faire la foudurc forte , qui fe pratique par 

 les ouvriers en cuivre. On prend feize parties de 

 cuivre jaune & une partie de zinc. On commence 

 par faire fondre le cuivre jaune dans un creufet 

 lorfqu il eft bien fondu J on y joint le zinc que Ton 

 aura préalablement fait chauffer , afin qu'il ne pé- 

 tille point , comme il feroit , fi on le mettoittout-d'un- 

 coup dans' le creufet ; on remue le mélange , & l'on 

 recouvre promptement le creufet; lorfqu'on l'a laifTé 

 entrer parfaitement en fufion pendant deux minutes, 

 on vuide le creufet fur un ballet de bouleau placé 

 au-deffus d'une cuve pleine d'eau ; par ce mo)ren le 

 mélange fondu fe réduira en une grenaille , qui eft la 



SOU 



foudurc dciirée ; on la lavera & on laconfêrvera pour 

 l'ufage. Cette foudurc eft très-bonne pour fonder les 

 grofles pièces , elle fouffre très-bien le marteau ; mais 

 comme elle eft afiez difficile à fondre , quelques-uns 

 préfèrent de ne prendre que huit parties de cuivre 

 jaune contre une partie de zinc ; cette foudurc eft 

 très-fufible, & cependant très-malléable. Un mélange 

 de trois parties de cuivre rouge & d'une partie de 

 zinc fait encore une très-bonne foudurc. D'autres ne 

 font que fimplement couper des lames de cuivre jaune 

 en petits morceaux , qu'ils appliquent fur l'endroit 

 qu'ils veulent fonder ? en y joignant du borax. 



La foudurc tendre pour le cuivre n'eft autre chofe 

 qu'un mélange de deux parties d'étain, & d'une par- 

 tie de plomb que l'on fait fondre enfemble ; après 

 quoi on en forme un lingot dont on fe fert au be- 

 foin. 



Lorfqu'on veut faire des ouvrages propres en cui- 

 vre , fans avoir égard à la dépenfe, on peut fe fervir 

 des foudurcs qui ont été décrites pour l'argent , & 

 même de celles pour l'or. 



Quand on veut fonder des pièces de cuivre , on 

 commence par donner quelques coups de lime fur 

 les jointures ou fur les endroits que l'on veut join- 

 dre t ou bien on y donne quelques coups de grattoir ; 

 on échauffe les pièces dans un feu de charbon ; on 

 met enfuite un peu de colophone fur les endroits 

 qu'on veut faire prendre , puis on y met quelques 

 morceaux de la foudurc tendre , compofée d'étain & 

 de plomb ; lorfque cette foudurc eft fondue , on en- 

 levé ou l'on effuie le fuperflu de la foudurc , tandis 

 qu'elle eft encore fluide , avec de l'étoupe ou de la 

 filaffe. 



On fe fert encore d'une autre méthode pour fon- 

 der les ouvrages en cuivre. Les ouvriers ont des ou- 

 tils particuliers , appellés fers à fonder , qui font de 

 fer ou de cuivre que l'on fait rougir , fans cependant 

 que la chaleur aille jufqu'à les blanchir. Quand le fer 

 à fonder eft d'un rouge de cerife , on lui préfente un 

 lingot de la foudurc tendre qui venant ainfi à fe fon- 

 dre , tombe goutte à goutte fur l'endroit qu'on veut 

 fonder , fur lequel on a d'abord répandu un peu de 

 colophone ; après cela on repaffe avec le fer à fou- 

 der tout chaud fur l'endroit que l'on veut faire pren- 

 dre , par-là on égalife la foudurc ; on enlevé enfuite 

 le fuperflu avec une lime ou un grattoir. 



Comme les pièces de cuivre qui ont été fondas 

 perdent leur couleur &fe noirciffent , on la leur rend 

 en les trempant dans une liqueur qui eft de l'urine , 

 dans laquelle on a mis des cendres de bois neuf. On 

 fait bouillir ce mélange ; & après avoir fait rougir au 

 feu les ouvrages , on les éteint dans la liqueur ; ou 

 bien , on les éteint dans une limple diftolution de fei 

 marin : cette opération s'appelle décaper. 



Soudure du laiton ou cuivre jaune. On emploie au ni 

 une foudurc forte & une foudure tendre pour le lai- 

 ton ou cuivre jaune. La foudurc forte eft la même que 

 pour le cuivre rouge , c'eft-à-dire de feize parties dè 

 laiton contre une partie de zinc, que l'on fait fondre 

 & que l'on met en grenaille de la même manière. 

 Cette foudurc eft encore fort bonne en ne mettant que 

 huit parties de laiton contre une partie de zinc. Si on 

 veut que la foudure foit encore plus aifée à fondre, on 

 ne prend quefix parties de laiton. On prend auffi quel- 

 quefois trois parties de cuivre rouge que l'on faitfon- 

 dreavec une partie de zinc : ceitefoudurc eft dure &: fo- 

 nde. D'autres prennent deux partie* de cuivre rouge 

 contre une partie de zinc. On peut ainfi varier les pro- 

 portions du zinc & du cuivre : ce qui donne des fou- 

 dures plus ou moins jaunes , en raifon du plus ou du 

 moins de zinc qu'on y a fait entrer , ce qui les rend 

 auffi plus fufibles&plus tendres. Lz. foudure tendre du 

 cuivre jaune fe fait ordinairement avec fix parties de 

 laiton , & une partie de zinc & une partie d'étain. 



